早先文献中曾报道，壳熔法熔化蓝宝石时，由于出现“去耦”现象，不能长时间地保持蓝宝石熔体稳定的熔化状态，熔体倾向于在一段时间（3～4h）后缓慢地“去耦”，即减弱熔体与电磁场的耦合程度而自发地凝固，故无法进行正常的定向结晶而生长出较大的晶体。通过具体的壳熔法生长蓝宝石晶体实验找到了减弱和防止“去耦”现象出现的方法，壳熔法设备的参数是：射频电源频率为0．8～1．8MHz，电源额定功率为100kW，冷坩埚内径为200mm，坩埚下降速度为3～10mm／h。并从理论上分析了出现“去耦”现象的原因，进而改进了壳熔法蓝宝石晶体生长工艺，采用壳熔定向结晶法，第一次得到了厘米级蓝宝石单晶。与壳熔法生长立方氧化锆晶体的情况相比，壳熔法生长的晶体材料可以分成二类：一类材料在熔点上下的电阻率都比较小（1～0．1Ω·cm量级，导电体）；另一类材料在熔点之下的电阻率比较大（10^4Ω·cm量级，介电体），在熔点之上的电阻率急剧减小（0．1Ω·cm量级，导电体）。这二类材料在用壳熔法生长晶体时有很多不同的特点，有待深入研究。